— 344 — 



Le leghe sono indicate con punti nella fig. 20 la quale rappresenta la 

 proiezione sul piano del diagramma nello spazio che si può costruire con 

 le indicazioni della tabella. I numeri accanto ai punti sono anche qui i 

 numeri d'ordine della tabella. 



Come si vede, anche il diagramma reale di questo sistema ha un aspetto 

 diverso da quello dello schema della fig. 4. E questo è dovuto alle carat- 

 teristiche dei sistemi binari che lo costituiscono. Rame e bismuto formano 

 un eutettico che praticamente coincide col bismuto, Cu 3 Sb e bismuto for- 

 mano parimenti un eutettico che coincide pure esso praticamente col bismuto, 



e perciò vengono a mancare le curve gf e df (fig. 4), la superficie di separa- 

 zione del bismuto scompare e la ef si continua fino al bismuto che viene 

 così ad avere praticamente il punto di fusione più basso di tutto il sistema 

 ternario. 



Per dare un'idea della forma del diagramma nello spazio abbiamo di- 

 segnato anche qui due diagrammi di sezioni servendoci dei valori riportati 

 nella tabella. La fig. 21 rappresenta una sezione parallela all'asse Cu 3 Sb 

 e per disegnarla abbiamo utilizzate anche le leghe 105 e 98 che hanno un 

 contenuto in Bi solo di poco superiore a quello delle leghe di questa sezione; 

 la fig. 22 invece rappresenta una sezione tagliata partendo dal vertice Cu 

 del triangolo. 



Si comprende facilmente, da quel che si è detto avanti, come procede 

 la cristallizzazione delle leghe di questo sistema. 



